参考資料
現場塗装時の外部環境と鋼構造物塗装の耐久性の検討【要旨】
寒冷地用塗料の耐久性、施工性、施工対策を明らかにするための検討を行った。室内促進劣化試験および暴露試験の結果、有機ジンクリッチペイント、ふっ素を使用した仕様は通常塗装仕様 Rc-Ⅰと概ね同等以上の耐久性を有していた。また、氷点下および気温が比較的高い温度域において模擬橋梁を用いた施工試験を行った結果、防食性、乾燥性に問題は認められなかった。なお、施工対策として送風機による換気を行うことで、試験場内の揮発溶剤濃度を管理基準以下に保ち、結露の発生を抑えることができた。さらに、既設塗装の塗替えに対する耐久性を確認するため、実橋を用いた試験塗装を行った結果、外観や付着力は良好な結果となった。
キーワード：通年施工；寒冷地用塗料；耐久性；施工性；施工対策

1．はじめに

2．耐久性に関する検討
2．1 試験概要

冬期の低温時に塗装工事を行う場合、変性エポキ
シ樹脂塗料などの低温用塗料を適用しても、５℃以塗装系としての防食性を短時間で確認するため、下での塗装は制限される。このため、以下のような室内促進劣化試験を行った。また、耐候性を確認す問題が生じていた。

るため、実環境における暴露試験を行った。

1) 一日の中で適温となる施工可能時間が夏期に比2．1．1 塗装仕様

べ短いため、作業効率が低下する。

試験開始時において入手可能な寒冷地用塗料を用

2) 適温確保のため、暖房機などを使用すると、夏期

いて、22 仕様の試験を行った。塗装仕様を表－１にに比べてコスト増となり、CO２排出量も増加する。

示す。また、寒冷地用塗料の性能と通常塗料の性能

3) 上記の問題とも関連し、塗装工事は発注時期が春を比較するため、常温で通常塗料を用いた塗装仕様

から夏にかけて集中し、繁忙期と閑散期が極端となとして Rc-Ⅰをベンチマークとして採用した。なお、る。

No.１～６および No.10～13 は鋼道路橋防食便覧１)

そこで、これらの問題を解決するため、イソシア
ネートでの重合反応硬化等により５℃以下の低温領域で硬化が可能となる寒冷地用塗料が開発された１)。
しかし、寒冷地用塗料の耐久性や施工性等の性能に関する検討は十分に行われていない。
このため、本研究では、室内促進劣化試験、実環
境における暴露試験、模擬橋梁を用いた施工試験などを通して、寒冷地用塗料の耐久性、施工性、施工

写真－１ 試験板作成状況

対策等を明らかにするための検討を行った。
湿潤
95％ＲＨ
30℃
1.0時間

塩水噴霧
NaCl
30℃
2.0時間

乾燥
20％ＲＨ
50℃
1.5時間

湿潤
95％ＲＨ
50℃
1.5時間

繰返し６回
１サイクル：２４時間（１サイクル／１日）
図－１ 室内促進劣化試験条件

乾燥
20％ＲＨ
50℃
1.5時間

乾燥
20％ＲＨ
30℃
1.5時間

表－１ 塗装仕様※1：塗料名はNo.23以外「寒冷地用」を省略※2：厚膜塗料の場合の膜厚に示されている塗装仕様である。
仕様名について、先頭文字の「Ⅲ」は素地調整程
度３種（No.１～15、以下「Ⅲシリーズ」）を、「Ⅰ」
は素地調整程度１種（No.16～22、
以下「Ⅰシリーズ」）
を想定しており、１層目に有機ジンクリッチペイン
トを用いるか用いないかで区別している。次に、２文字目以降のアルファベットは最上層に使用されている塗料を示しており、「P」はポリウレタン（以下「P シリーズ」
）
、
「S」
はシリコン
（以下
「S シリーズ」）、

写真－２ 暴露状況「F」はふっ素であり（以下「F シリーズ」
）
、また、
「AP」
、
「AS」
、
「AF」のように、それぞれのアルファ

表－２ 付着力の評価方法

ベットの前についている「A」は中塗と上塗を兼用す

引張付着力(MPa)

評価点

る「厚膜」仕様を意味している。また、名称の最後の数字は、塗料メーカーを区別する番号であるが、

0

2.0 ≦

X

特定の数字が同一の塗料メーカーを表すものではな

1

1.0 ≦

X

＜ 2.0

い。例えば、「ⅢP1」と「ⅢF1」の塗料メーカーは異

2

0.0 ＜

X

＜ 1.0

X

= 0.0

3

なる。
2．1．2 試験板

表－３ 色差の評価方法

試験板はグリッドブラスト鋼板を用いた。また、評価点

試験板作成に当たっては、寒冷地用塗料の適用温度

色差の下限目標である－５℃に設定した低温実験室内で、0ΔE ≦ 1.0

各塗料を塗料メーカーが推奨する希釈量で希釈し、

1

1.0 ＜ ΔE ≦ 3.0

規定の塗布量を電子天秤で測定しながら、はけで塗

23.0 ＜ ΔE ≦ 10.0

3

10.0 ＜ ΔE

装した（写真－１）。
塗装終了後は、－５℃で７日間、続けて 23℃で２日間、合計９日間の養生を行った。
2．1．3 試験方法
(1) 室内促進劣化試験
複合サイクル腐食試験機を用いて、図－１に示すような塩水噴霧・乾燥・湿潤から構成される土木研究所式の試験サイクルを 200 サイクル与えた。
(2) 暴露試験

写真－３ 仕様ⅢAP2 の膨れ作成した試験板を美々コンクリート・凍害実験場（北海道苫小牧市）に５年間、暴露した。暴露状況
を写真－２に示す。

付着力を測定した。付着力の評価方法として、鋼橋

2．1．4 評価項目

塗膜調査マニュアル２)では、表－２に示すような評(1) 外観価点方式が示されており、これに準じて評価を行っ目視観察にて、膨れ、さび、割れ、はがれなどのた。

塗膜異状の有無を評価した。
評価は ASTM D-610、ASTM(4) 光沢保持率

D-714 に準じて行った。

光沢計を用いて、塗膜の水洗後の 60 度光沢度を測(2) 膨れ幅

定し、光沢保持率を測定した。３点測定し、その平予め試験板に入れておいたカット部からの最大膨均値を測定値とした。評価は、通常塗装仕様である

れ幅を測定した。評価は、通常塗装仕様である RcⅠの値と比較を行い、評価した。
(3) 付着力
塗膜の付着力をアドヒージョンテスターで測定し、Rc-Ⅰの値と比較を行い、評価した。
(5) 色差色差計を用いて、塗膜の水洗後の L*、a*、b*を測

定し、色差（ΔE）を求めた。３点測定し、その平均で膨れ、さび、割れ、はがれなどの塗膜異状の有無

値を測定値とした。なお、色差の評価方法として、を評価した。カット部以外の一般部において、仕様

２)

鋼橋塗膜調査マニュアル では、表－３に示すよう

ⅢAP2 に若干の膨れ（写真－３）が確認されたが、な評価点方式が示されており、これに準じて評価をその他の試験板では塗膜異状は認められず良好だっ

行った。

た。

2．2 試験結果

2．2．2 膨れ幅
室内促進劣化試験後の試験板の膨れ幅の測定結果

2．2．1 外観
室内促進劣化試験後の試験板について、目視観察を図－２に示す。なお、点線は比較となる通常塗装

膨れ幅(mm)

40
30
20
10
0

図－２ 膨れ幅（室内促進劣化試験）

付着力(MPa)6420

図－３ 付着力（室内促進劣化試験）
120
保持率(%)

100
80
60
40
20
0

図－４ 光沢保持率（暴露試験）
2.0

色差(ΔE)

1.5
1.0
0.5
0.0

図－５ 色差（暴露試験）

仕様である Rc-Ⅰの値を示している。最下層に有機
ジンクリッチペイントを使用しているⅠシリーズについては、全ての仕様で、Rc-Ⅰの値を下回っていた。
一方、Ⅲシリーズについては、いくつかの仕様で、Rc-Ⅰの値を上回るものが見られた。
2．2．3 付着力
室内促進劣化試験後の試験板の付着力の測定結果
を図－３に示す。仕様ⅠAS1 を除く全ての試験板において、表－２に示す付着力評価基準で最も良い評
価となる２MPa 以上の付着力を確保していた。また、

図－６ 札幌の平均気温の平年値（1971～2000 年）

鋼板素地からの剥離は認められなかった。
2．2．4 光沢保持率
暴露５年後の試験板の光沢保持率を図－４に示す。
なお、点線は比較となる通常塗装仕様である Rc-Ⅰの値を示している。上塗にふっ素を使用している Fシリーズについては、全ての仕様で Rc-Ⅰの値を上回っていた。一方、P および S シリーズについては、

写真－４ 模擬橋梁

いくつかの仕様で Rc-Ⅰの値を下回るものが見られた。
2．2．5 色差
暴露５年後の試験板の色差を図－５に示す。その結果、上塗にふっ素を使用している F シリーズについては、仕様ⅠF2 を除く全ての試験板において、表

図－７ 側面図－３に示す色差評価基準で最も良い評価となる 1.0
以下の色差を確保していた。ただし、仕様ⅠF2 の値も1.19 と1.0 をわずかに上回っていた程度であった。
一方、P および S シリーズについては、いくつかの仕様で、1.0 を上回るものが見られた。
図－８ 断面図

3．下限温度での施工性に関する検討
3．1 試験概要
厳寒期を想定した氷点下の温度域における、寒冷地用塗料の施工性について確認するため、模擬橋梁を用いた施工試験を行った。

ⅠF2

ⅠAF1

ⅠAF2

ⅠAF3

3．1．1 目標温度
図－６は、札幌における 1971～2000 年の平均気温

図－９ 各仕様の塗装範囲

３）

の平年値

を示している。この図より、厳寒期においても平均気温の平年値は－５℃以上であることから、今回の施工試験においては、寒冷地用塗料の施工温度の下限目標を－５℃に設定した。
3．1．2 模擬橋梁施工試験に使用した模擬橋梁（写真－４）は、道内に架設されていた橋梁の架け替えに伴い、その一部を角山試験場（北海道江別市）に試験体として移設された後、床版等が設置されており、極めて実橋

写真－５ 養生状況

ⅠAF4

表－４ 施工性の評価項目

管理項目

評 価

管理内容
Rc-Ⅰ塗装系のそれぞれの塗料と作業性の比較

はけ
作業性○： 同等以上

はけ塗りによる作業性（塗りやすさ、作業時間等）△： やや作業性が悪い
×： 作業性が悪い塗膜に以下の異状がないこと
仕上がり
外観○： 異状なし

タレ・チジミ・ブラッシング・はじき・にじみ・ムラ△： わずかに異状あり

ピンホール・すけ・ハケ目

×： 異状あり

半硬化乾燥以上
乾燥性○： 半硬化乾燥以上

各工程において翌日の半硬化乾燥状態以上を確認△： べたつき有×： 指触乾燥以下

表－５ 施工性の評価結果
仕様名

作業性

外観

乾燥性

ジンク 下塗 下塗 中塗 上塗 ジンク 下塗 下塗 中塗 上塗 ジンク 下塗 下塗 中塗 上塗

ⅠF2

○

△

△

○

○

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

ⅠAF1

○

△

△

-

△

○

△

○

-

○

○

○

○

-

○

ⅠAF2

○

○

△

-

△

△

○

○

-

○

○

○

○

-

○

ⅠAF3

○

○

○

-

○

△

○

○

-

○

○

○

○

-

○

ⅠAF4

○

△

○

-

○

○

○

○

-

○

○

○

○

-

○

に近い状態となっている。形状等は図－７、８のと去する際の飛散防止のため、実施工と同様に防護パおりである。図－８に示す２本の桁のうち、片側のネルを設置し、防護パネル内部には飛散防止シート

桁を施工対象とした。

を設置して、養生を行った（写真－５）。この養生は

3．1．3 塗装仕様

降雪等の影響を避けるための養生も兼ねている。

表－１に示す塗装仕様のうち、１層目に有機ジン
クリッチペイント、上塗にふっ素を使用している

3．1．5 評価項目
施工性の評価は、表－４に示す項目について実施

No.17～21 の５仕様の寒冷地用塗料を用いて、施工した。

試験を行った。なお、各仕様の塗装範囲は、図－９3．2 試験結果に示すように、対傾構で分割された橋軸方向に５ｍ

施工性の評価結果を表－５に示す。なお、施工試程度の範囲である。

験時の温度は概ね目標温度である－５℃程度となっ

3．1．4 塗装方法ていた。詳細については、６章で後述する。

塗装作業は、はけ塗りにて行った。なお、塗装作

3．2．1 作業性業に用いる塗料の希釈調整については、各塗料の温表－５に示すように、いくつかの塗料で「やや作度－粘度－希釈率曲線と塗装時の温度に基づき、各

業性が悪い」という評価となった。具体的には、時塗料メーカーの適性塗装粘度になるように希釈調整

間経過によって、はけさばきがやや重く、つっぱりを行った。また、塗付量は各塗装仕様の Wet 数値を感を感じるようになるというものであり、はけ塗り

Wet ゲージにて確認しながら管理した。

作業が困難となるほどのものではなかった。
これは、

また、
塗装作業に先立ち、旧塗膜を除去するため、寒冷地用塗料が低温状態における乾燥性向上のため、除せい度が Sa2.5 以上となるまで、ブラストによる揮発の早い溶剤を用いていることに起因するものと素地調整を行った。なお、ブラストにて旧塗膜を除推測される。

3．2．2 外観
11/1
11/20

表－５に示すように、ほとんどの塗料の外観は概20レ」が見られた。具体的には、仕様ⅠAF3 の有機ジ

15

温度（℃）

ね良好であったが、一部の塗料で「はけ目」や「タンクリッチペイントで若干の「はけ目」が、また、仕様ⅠAF2 の有機ジンクリッチペイント、ⅠAF1 の下塗、ⅠF2 の上塗で若干の「タレ」が見られた（写真－６）。しかし、いずれの仕様においても、所定の

11/10
11/30

10
5
0
-5
8

膜厚は確保されており、防食性には問題ないと考え

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
時刻られる。
3．2．3 乾燥性

図－10 11 月の一日の気温推移（江別、2011 年）

表－５に示すように、すべての塗料において、乾燥性は良好であった。
表－６ 塗装仕様
仕様名

No
1 ⅠF2

ⅠAF3

ⅠAF1

ⅠAF2

ⅠF2

写真－６ 外観異常の状況

塗料名

1層目

有機ジンクリッチペイント

2 ⅠAF1 1層目

有機ジンクリッチペイント

3 ⅠAF3 1層目

有機ジンクリッチペイント

4 ⅠAF1 2,3層目

湿気硬化形ポリウレタン下塗

5 ⅠAF2 2,3層目

エポキシ下塗6 ⅠAF4 2,3層目

エポキシ下塗7 ⅠF2

4層目

ふっ素用中塗

8 ⅠF2

5層目

ふっ素上塗

9 ⅠAF2 4層目

厚膜ふっ素上塗

10 ⅠAF3 4層目

厚膜ふっ素上塗

11 ⅠAF4 4層目

厚膜ふっ素上塗

25600mm

4．上限温度での施工性に関する検討

250mm

5000mm

5000mm

5100mm

5000mm

5000mm250mm

4．1 試験概要
通常塗料が使用できなくなり、寒冷地用塗料の使

① ② ③

④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪用が想定される最低気温５℃を下回り始める向寒期や融雪期には、日中の気温が５℃を上回って、推移

図－11 各仕様の塗装範囲することが想定される。この場合、寒冷地用塗料の乾燥や硬化反応が早くなり、施工性の低下が懸念される。
そこで、気温が比較的高い施工環境での、寒冷地用塗料の施工性について確認するため、模擬橋梁を用いた施工試験を行った。
4．1．1 目標温度
施工試験を行った前年 11 月の一日の気温推移を

験では、施工中の目標温度を 10℃に設定し、検討を行った。
4．1．2 模擬橋梁施工試験では、３章で述べた模擬橋梁の桁のうち、未施工である反対側の桁を施工対象とした。
4．1．3 塗装仕様

図－10 に示す。概ね 11 月中旬（11/10～20）頃に、表－１に示す塗装仕様のうち、表－６に示す各層

日中の気温が５℃を下回るようになるが、最高気温の 11 種類の寒冷地用塗料を用いて試験を行った。
まは 10℃程度となっている。このため、今回の施工試

た、区画分けについては、片側の桁の内側を、図－4．2．1 作業性

11 に示すように分割した。具体的には、各塗料の施工面積は、垂直補剛材を挟んだ２パネル分のウェブ

表－７に示すように、塗料 No.５、８は、試験途であり、幅 2000mm×高さ 1400mm である。この区画中でゲル化した。なお、各時間の塗装前に行った粘を希釈調整直後、１、２、３時間後の４回に分けて度測定の結果、塗料 No.５、８の粘度は、１時間後施工した。

の時点で、すでに大きく上昇していた。この粘度上

4．1．4 塗装方法

昇は、急速な硬化反応が進んでいることを示している。

塗装作業は、はけ塗りにて行った。塗装作業に用いる塗料の希釈調整については、各塗料の温度－粘次に、時間経過と共に「作業性」がやや低下した

度－希釈率曲線と塗装時の温度に基づき、各塗料メ

塗料について着目すると、１時間後では塗料 No.７、ーカーの適性塗装粘度になるように希釈調整を行っ

９、また、２時間後では塗料 No.２、４、６の作業た。なお、１、２、３時間後に適性塗装粘度を外れ性がやや低下した。なお、作業性の低下とは、はけた場合には、適性塗装粘度になるように、再度、希

さばきがやや重くなり、つっぱり感を感じるような釈調整を行った。また、塗付量は各塗装仕様の Wet
数値を Wet ゲージにて確認しながら管理した。

13

温度（℃）

塗装作業前の素地調整については、旧塗膜にさびがほとんどなかったため、図－11 に示す④～⑪の区画については、素地調整程度４種とした。また、有機ジンクリッチペイントを塗装する①～③の区画に

12
11
10

ついては、素地調整程度１種とし、除せい度が Sa2.59以上となるまで、ブラストによる素地調整を行い、

89

旧塗膜を除去した。

10

11

12

13

14

15

時刻

4．1．5 評価項目

図－12 施工時の気温

施工性の評価は、施工現場での塗料の使用時間が約２時間程度であることを考慮して、希釈調整直後、
１、２、３時間後の４水準について、表－４に示す

No.3

項目について実施した。

No.1

4．2 試験結果
施工性の評価結果を表－７に示す。なお、施工試
験時の温度については、図－12 に示すとおり、桁の概ね中間位置のウェブに設置した温度計の測定結果
写真－７ 外観異常の状況

では、概ね目標温度である 10℃前後で推移した。
表－７ 施工性の評価結果
No

仕様名

作業性

外観

乾燥性

直後

1H

2H

3H

直後

1H

2H

3H

直後

1H

2H

3H

ジンク

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

○

○

2 ⅠAF1 ジンク

○

○

△

△

○

○

○

○

○

○

○

○

3 ⅠAF3 ジンク

○

○

○

○

△

△

△

△

○

○

○

○

4 ⅠAF1 下塗

○

○

△

△

○

○

○

○

○

○

○

○

5 ⅠAF2 下塗

○

○

△

－

○

○

○

－

○

○

○

－

6 ⅠAF4 下塗

○

○

△

△

○

○

○

○

○

○

○

○

7 ⅠF2

中塗

○

△

○

△

○

○

○

○

○

○

○

○

8 ⅠF2

上塗

○

△

－

－

○

○

－

－

○

○

－

－

9 ⅠAF2 上塗

○

△

○

△

○

○

○

○

○

○

○

○

10 ⅠAF3 上塗

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

11 ⅠAF4 上塗

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1 ⅠF2

-：ゲル化による中止

ものであり、はけ塗り作業が困難となるほどではなかった。作業性低下の理由については、別途、検討を行う必要があるが、今回のような気温が比較的高い条件では、硬化反応や溶剤の揮発が、気温の低い
場合に比べて早く進むことなどが考えられる。

図－13 施工試験の実施区画

4．2．2 外観表－７に示すように、ほとんどの塗料において、「外観」は概ね良好であったが、塗料 No.３、１では若干の「はけ目」や「タレ」が見られた。塗料 No.
３は、最終の塗装面である上塗りではなく、最下層に用いる有機ジンクリッチペイントであるが、写真－７に示すように、ややはけ目が目立つ傾向にあった。また、塗料 No.１も、有機ジンクリッチペイン

写真－８ 養生状況

トで、写真－７に示すように、希釈調整直後の時点
においてのみ、若干のタレが生じていた。ただし、両塗料とも所定の膜厚は確保されており、防食性能には問題ないと考えられる。
4．2．3 乾燥性
表－７に示すように、すべての塗料において、塗装した１時間後には半硬化乾燥状態になっており、

写真－９ ガス検知器

乾燥性に問題は認められなかった。
5．揮発溶剤への施工対策に関する検討
5．1 試験概要
寒冷地用塗料中には、乾燥性向上のため、トルエ
ンなどの蒸発の早い溶剤が含まれている。したがって、養生シート等により密閉構造となっている作業場内では、作業安全性を確保するため、揮発溶剤へ

写真－10 送風機の施工対策が必要となる。
そこで、揮発溶剤への施工対策として、送風機による換気の有効性を確認するため、模擬橋梁での施工試験を行った。
5．1．1 模擬橋梁施工試験では、３章で述べた模擬橋梁のうち、図－13 に示す対傾構で分割された２区画を用いて、施工試験を行った。なお、施工箇所については、密閉図－14 送風機の設置位置構造とするため、コンパネとシートによる養生を行なった（写真－８）。

を対象として、寒冷地用塗料の塗装作業を行った。

5．1．2 試験時期

塗装作業は、はけ塗りにて行い、塗料は寒冷地用有試験時期に関しては、気温が比較的高く溶剤の揮機ジンクリッチペイントを用いた。これは、予備検発量が多いと推定される 11 月中旬に、４章で述べた討４）の結果、寒冷地用塗料のうち、寒冷地用有機ジ上限温度での施工性の検討と合わせて実施した。

ンクリッチペイントの溶剤発生量が最も多かったた

5．1．3 塗装方法、塗料めである。なお、塗装作業に用いる塗料の希釈調整

寒冷地用塗料を用いた施工で生じる溶剤の揮発量については、各塗料の温度－粘度－希釈率曲線と塗等を再現するため、実施工と同様に、模擬橋梁の桁装時の温度に基づき、各塗料メーカーの適性塗装粘度になるように希釈調整を行った。

塗装開始後、ガス検知器の表示濃度がトルエンの管5．1．4 測定項目

理濃度である 20ppm に達した時点で送風機を稼動させた。

小型自動吸引式のガス検知器（写真－９）を用いて、場内に発生するトルエンの揮発溶剤量の測定を5．2 試験結果行った。測定箇所は作業場内のほぼ中間位置とし、5．2．1 対策なし

５）に準じて、床「対策なし」の場合の濃度測定結果を図－15 の灰面から 500 ㎜の位置で測定を行なった。なお、測定

色実線で示す。濃度は塗装開始後しばらくの間、ほを行う揮発溶剤としてトルエンを選定したのは、予ぼ０ppm であったが、８分経過後から急激に濃度が

測定高さは作業環境測定方法の基準

４）

備検討

上昇し始めた。その後も濃度の上昇は続き、塗装がの結果、18 項目の含有溶剤のうち、管理基５）

準濃度 20ppm

終了した 40 分後には 1160ppm、
42 分後には最大値のを超えたのはトルエンのみであったためである。

1275ppm に達した。この数値はトルエンの管理濃度

5．1．5 施工対策

20ppm の 60 倍を越す濃度であり、作業者がこの環境

揮発溶剤への施工対策として、送風機による換気下に長時間晒されると、有機溶剤中毒の発症が懸念を行った（写真－10）。送風機の機種選定に当たってされる。なお、濃度上昇中に一時的に濃度が低下しは、試験場内の空体積を算出し、計算上、試験場内ている部分が数箇所あるが、これは場内の測定者のの空体積が約１分間で換気できる送風能力のある機移動により、場内の空気が攪拌され、測定位置での種を選定した。また、爆発事故防止のため、防爆型

濃度が一時的に下がったためと推測される。

構造の機種を選定した。

5．2．2 対策あり

送風機の設置位置については、塗装作業時の動線「対策あり」の場合の濃度測定結果を図－15 の黒等を考慮し、図－14 に示すように試験場内の偶角部

色実線で示す。濃度は塗装開始後しばらくの間、ほ付近に設置して、場内の空気を排気する形とした。

ぼ０ppm であったが、８分経過後に管理濃度である

外気の取り入れは送風機を設置した対角の養生用シ20ppm に達したため、送風機を稼動させた。送風機

ートを開放して吸気口とする、
自然流入方式とした。

稼働１分後には０ppm となり、計算どおり、試験場

揮発溶剤量の測定は同一区画、方法で、送風機を内の空体積が約１分間で換気でき、送風機の有効性が確認された。

使用しない場合と使用する場合の２回実施した。具
体的には、１回目については、送風機を使用しない

さらに送風機の有効性を確認するため、図－15 の状態で塗装を行い、作業場内の溶剤ガスの上昇傾向、

網掛け部分に示すように、３回にわたり、送風機を溶剤濃度等のデータを収集した（以下、「対策なし」）。

一時的に停止し、濃度を管理濃度である 20ppm より

次に、２回目については、送風機を使用する状態でも高めた状態から、適切な換気が可能となるか検証

塗装を行い、作業場内の溶剤濃度等のデータを収集を行った。まず、18～24 分（停止①）については、した（以下、「対策あり」）。なお、送風機の稼働につ

24 分の時点で管理濃度の約 10 倍程度である 185ppm

いては、送風機による換気の有効性を確認するため、に達した後、送風機を再稼働させた。その結果、１濃度（ppm）

1400
1200

対策なし

1000

対策あり

800
600
停止①

400

停止②

停止③

200
0

0

10

20

30
時間（分）

図－15 濃度測定結果

40

50

60

分後には０ppm となった。次に、28～34 分（停止②）

対象とした。また、測定断面は桁の概ね中間位置にについては、34 分の時点で管理濃度の約 20 倍程度設定した。

である 415ppm に達した後、送風機を再稼働させた。

6．1．3 測定方法

その結果、２分後には０ppm となったが、１分後で1)

は 85ppm であり、計算上、試験場内の空体積が換気

現地の外気温度、外気湿度を測定するため、模擬される１分間では、完全には換気できなかった。ま

橋梁の直近に設置した仮設小屋を利用し、降雪の影

た、43 分以降（停止③）については、「対策なし」

響のない小屋の軒下に温湿度センサーを設置した。

の濃度は減少方向に向かっているが、送風機を停止

なお、データロガー（本体部）は仮設小屋の中に設すると、管理濃度 20ppm を超えて、管理濃度の 10置した。

倍である 200ppm 程度に達した。

2)

外気温度、外気湿度

温度、湿度、鋼材温度以上のことから、管理基準を大幅に超えるような各部位の温度、湿度を測定するため、超小型温湿度

高濃度の状態であっても、送風機を使用することにセンサーを各部位の鋼材面直近に設置した。あわせ

より、場内の溶剤ガスを全量排気することは可能でて、鋼材温度センサーを設置した。

あるが、計算上の換気時間よりも多くの時間を要す

3)

る。また、塗装終了後であっても、塗料の乾燥に伴氷点下における結露は外観目視では、見づらく、い、溶剤はしばらくの間、揮発し続け、管理濃度を把握しにくいことが想定されたため、調査箇所直近

超える可能性があることが明らかとなった。したがに薄いステンレス板を設置し、なるべく結露を見やって、揮発溶剤に対する作業安全性を確保するためすくするようにして、外観目視を行った。

には、作業中は恒常的に送風機を稼働させ、作業終

6．2 試験結果

了後においても、しばらくの間は稼働させておくことが必要である。

結露

３章で述べたように、今回用いた寒冷地用塗料の塗装工程は最大５層である。今回の施工試験では、実施工を意識し、一日一層の施工を行うこととし、

6．結露への施工対策に関する検討

施工期間は年間の気温が最も低くなる時期である１

6．1 試験概要

月下旬の５日間（1/23～1/27）とした。

氷点下の温度域では飽和水蒸気量が極端に少なく、今回の施工試験において、調査を行った部位のう

作業員などから発生する水蒸気などにより、容易にち、「桁内側の上フランジ」
が結露環境として最も厳高湿度となるため、結露が発生し、塗膜異常につなしい条件であったため、以下では「桁内側の上フラがる恐れがある。

ンジ」に関して、検討を行った結果について述べる。

そこで、結露への施工対策として、送風機による「桁内側の上フランジ」の温度、湿度等の施工期間

換気の有効性を確認するため、模擬橋梁での施工試

中の計測データを図－17 に示す。また、日付毎の天験を行った。

気、最低・最高温湿度の値などを表－８に示す。な

6．1．1 試験時期、模擬橋梁、塗装方法等

お、図中の赤い網掛けは、結露環境の目安となる「鋼試験時期に関しては、結露発生の可能性が高くな

材温度－露点」の値がマイナスになっている部分をる氷点下の温度域で施工試験を行うため、年間の平示し、また、緑の点線は前日に施工した塗膜の乾燥

均気温が最も低くなる１月下旬に実施した。なお、状態などの調査開始時刻を示し、オレンジの点線は

本試験は、３章で述べた下限温度での施工性の検討

塗装作業開始時刻と終了時刻を示している。以下でと合わせて実施したものであり、施工対象とした模
擬橋梁、シート等による養生条件、塗装仕様、塗装
方法は３章で述べたとおりである。
6．1．2 測定項目、測定部位、測定断面① ⑤②④

桁高 1400mm
桁高さ
1,400

結露の発生を把握するため、温度、湿度、鋼材温度等の測定を行った。部位により、温度や湿度など③の変化の程度が異なることが想定されたため、図－16 に示すように、測定部位については、桁の内側と外側のウェブ、上フランジおよび下フランジ下面を

図－16 温度、湿度、鋼材温度等の測定部位

は、調査開始時刻から塗装作業開始時刻までを「調6．2．1 温度、鋼材温度

査時間帯」、塗装作業開始時刻から終了時刻までを

図－17 および表－８に示すように、外気の１日の「施工時間帯」と呼ぶこととする。

温度変化は、1/23 と 1/24 を除き、概ね日の出前の送風機に関しては、基本的に施工時間帯のみ稼働

６～７時頃に最低温度となり、日の出以降は、日射することとし、調査時間帯や作業を行わない時間帯の影響を受け、急速に温度が上昇し、概ね正午前後

は稼働を停止した。

に最高温度となり、日没前の 14～15 時頃から温度が低下するといったサイクルを繰り返している。

温度[℃]

下塗(1)

60

下塗(2)

下塗(3)

中塗

湿度[％]

上塗

100

40

90
85
80

30

70

20

60

10

50

0

40

-10

30

湿度

8：00

20
1/28 0:00

外気温度

8：00

1/27 12:00

1/27 0:00

鋼材温度-露点

11：30 17：00 10：00 11：00
1/26 12:00

露点

8：00

1/25 12:00

鋼材温1/25 0:00

温度

8：00

10：00 15：00

1/24 12:00

8：00

10：00 15：00

1/24 0:00

11：00 15：00
1/23 12:00

1/23 0:00-20

1/26 0:00

50
85

外気湿度

図－17 施工期間中の温度、湿度などの計測データ（上フランジ)
表－８ 施工期間中の最低・最高温湿度などに関する一覧表
日付

1月23日

1月24日

1月25日

1月26日

1月27日

天気※

雪

雪のち晴

晴

晴

晴

施工時間

8:00 ～

15:00

8:00 ～

15:00

8:00 ～

15:00

外気-5.8 ～(23:00)-2.7 ～(23:20)-0.7 ～(8:20)-4.2 ～(23:30)-1.4 ～(13:30)65% ～(20:40)56% ～(23:10)72% ～(15:00)0.3(0:20)
1.1(13:50)1.1(13:50)-0.3(9:00)-0.3(9:00)
97%(0:10)
94%(1:50)
94%(8:30)-8.1 ～(23:50)-4.3 ～(23:50)-3.4 ～(8:00)-5.6 ～(23:30)-5.1 ～(8:00)
54% ～(14:30)55% ～(1:00)
62% ～(15:00)-2.6(14:00)-1.1(14:00)-1.1(14:00)-3.3(14:30)-3.3(14:30)88%(8:00)
88%(10:40)88%(10:40)-12.1 ～
(7:00)-7.2 ～(8:00)-7.2 ～(8:00)-8.9 ～(8:10)-8.9 ～(8:10)
59% ～(9:50)
52% ～(7:50)
53% ～(8:00)-3.6-15.4 ～
(11:20)(7:10)-2.4-9.6 ～(11:20)(8:00)-2.4-9.6 ～(11:20)(8:00)-4.9-11.5 ～
(14:40)(8:20)-4.9-11.5 ～
(14:40)(8:20)
80%55% ～(14:40) (15:40)
49% ～
86%
(10:10)(7:20)
49% ～86%(10:10)(8:00)

場内
温
度

うち施工中
鋼材
うち施工中
外気

湿 場内
度
うち施工中

8:00 ～

17:00

8:00 ～

11:00

-4.0
-5.4
-14.3 ～
(14:10)(6:00)(9:50)-3.8-3.3-9.6 ～(15:10)(7:30)(10:40)-3.3-9.6 ～-3.8(15:10)(8:00)(10:40)-5.7-10.8 ～
-6.2
(16:00)(7:40)(13:50)-5.7-10.8 ～
-6.6
(16:00)(8:00)(10:50)
85%
79%
52% ～
(1:20) (10:40)(21:40)
86%
54% ～
80%
(10:50)(5:00)(9:00)
86%
57% ～
80%
(10:50)(8:00)(9:00)※天気は施工時間中のもの

また、場内の１日の温度変化は、外気温度と連動となる「鋼材温度－露点」が一時的にマイナスとなする傾向が見られるが、その変化の程度は外気温度っているのは、溶剤濃度計測のため、一時的に送風よりも緩やかであり、変動幅は外気温度よりも小さ機の稼働を停止したためである。

い。例えば、日没前から日の出前の温度が低下する

6．2．3 結露

時間帯においては、場内温度の方が外気温度よりも結露環境の目安となる「鋼材温度－露点」がマイ

温度の低下幅が小さいため、場内温度は外気温度よナスとなっていたのは、一時的に送風機を停止した

りも高めに推移する傾向がある。

1/24 と 1/25 を除くと、調査時間帯である 1/23 の一方、施工時間帯の場内温度も、外気温度と同様に、日射の影響を受けるため、上昇するはずである

9:00 頃と 1/26 の 10:00～11:00 頃であり、実際に結露・結氷も生じていた。

が、施工時間帯には送風機で場内温度よりも温度の1/23 については、深夜から朝方にかけての降雪に低い外気を取り入れているため、場内温度は、さほ

加えて、外気温度も０～－１℃付近と、年間の気温ど上昇できず、外気温度に近づくような温度変化とが最も低くなる時期としては、比較的高い温度で推なっている。

移しており、外気、場内ともに、湿度は 90%を超え

なお、鋼材温度は概ね場内の温度と連動して変化し、施工中は場内温度よりも約０～２℃くらい低い
温度となっていた。
6．2．2 湿度る高湿度状態であった。そのため、調査を開始する
前から上フランジに結露・結氷が生じていた。
また、1/26 については、調査開始時点の場内温度は－９℃で、鋼材温度は－11℃と今回の施工試験に

図－17 より、外気の１日の湿度変化は、1/23 とおいて、最も低い温度であることに加え、調査時間

1/24 を除き、ばらつきはあるものの、日没前からの帯は送風機を停止していたため、急激に場内湿度が温度低下に伴い、湿度が上昇し、朝方まで湿度が高上昇し、写真－11 に示すように、極めて短時間で上い状態が続き、日の出以降は、気温の上昇と共に、フランジ結氷が生じた。このように、－５℃を下回

湿度が低下するといったサイクルを繰り返している。

るような極めて低い温度の場合、飽和水蒸気量が極

なお、1/23 と 1/24 において、外気湿度が 85%以上の端に少なくなるため、作業員の呼気等に含まれる水

高湿度となっている時間帯があるのは、降雪のため

蒸気により、急激に場内湿度が上昇し、極めて短時である。次に、場内湿度は、調査時間帯においては、間で結露環境となり、結露・結氷を生じる場合があ

最低温度に近い時間帯であり、調査員が発する水蒸るので、注意が必要である。

気が発生するため、調査開始時刻を示す緑点線を境に急激に湿度が上昇している。

上記の 1/23 と 1/26 以外では、施工期間中、結露・結氷の発生は認められず、特に施工時間帯において一方、施工時間帯の場内湿度は、送風機で相対的は、送風機で相対的に湿度の低い外気を取り入れるに湿度の低い外気を取り入れているため、ばらつき

ことにより、塗装制限湿度である 85%以下の状態をはあるものの、場内湿度は低下する。しかし、1/25、保つことができ、「鋼材温度－露点」
は結露環境にな

1/26、1/27 の時のように、施工時間帯の場内温度がい状態を示すプラスの値を保持することができた。

－５℃程度の場合、外気温度と場内温度がほぼ同じ以上のことから、－５℃を下回るような極めて低でも、場内湿度は外気湿度と同程度となるまでは低い温度の場合や送風機を用いても場内湿度が 85%以

下せず、外気湿度よりも５～15%程度、高くなる。し上となるような外気が高湿度の場合に注意する必要たがって、送風機によって結露対策を行う場合、
1/23はあるが、実施工においても、送風機を用いることの 11:00～12:00 の時のように、外気湿度が塗装制限
湿度である 85%を下回っていても、場内湿度は 85%以下とならない場合があるので、注意を要する。
なお、上記の傾向とは逆に、1/24 には、施工時間
帯の場内湿度が外気湿度を下回っている。これは場内温度が外気温度よりも高いためであると考えられる。
また、施工時間帯中の 1/24 の 10:30 頃と 1/25 の11:30 頃に、場内湿度が急上昇し、結露環境の目安

写真－11 上フランジの結氷状況

により、塗膜性能や施工に影響を及ぼすような結露
表－９ 対象橋梁の諸元の発生を抑えることが可能となり、低温下における結露対策として送風機が有効であることを確認でき

橋梁名

Ｉ橋

Ｈ橋

架設年月
橋梁形式
橋長
幅員
桁高
塗装年月
塗装系

1986年11月
鈑桁
230.0m9.5m
2.0m
2006年10月
Ra-Ⅲ

1998年3月
鈑桁
127.2m13.6m
2.0m
1998年3月
C-4た。
7．実橋を対象とした既設塗装の塗替えに関する検討
7．1 試験概要
実橋における寒冷地用塗料の耐久性を確認するため、既設塗装の塗替えを想定し、実橋を用いた試験塗装を行った。
7．1．1 対象橋梁
対象橋梁は、Ａ塗装系（油性さび止めペイント/
フタル酸樹脂塗料）のＩ橋とＣ塗装系（無機ジンク
表－10 付着力

リッチペイント/エポキシ樹脂塗料/ふっ素樹脂塗料）のＨ橋である。
表－９に各橋梁の諸元等を示す。

No

仕様名

I橋
(MPa)

H橋
(MPa)

17

ⅠF2

2.0

2.0

18

ⅠAF1

2.5

1.5

19

ⅠAF2

3.5

1.5

20

ⅠAF3

3.0

2.5

21

ⅠAF4

3.0

3.0

4

ⅢP4

4.0

3.0

Ｉ橋は前回の塗装から約７年、Ｈ橋は前回の塗装
から約 16 年経過している。
試験塗装範囲は桁内側のウェブであり、表－９の写真中の赤矢印で示す部分である。
7．1．2 塗装仕様
表－１に示す塗装仕様のうち、３章において下限
温度での施工性が確認されている No.17～21 の５仕様を試験塗装に用いた。また、鋼道路橋防食便覧１)に示されている塗装仕様である No.４の仕様についても、あわせて試験塗装に用いた。なお、塗替え塗がれ、膨れ等の異状は見られなかった。

装であるため、No.17～21 については、各仕様の１

7．2．2 付着力

層目に有機ジンクリッチペイントではなく、２層目

付着力の測定結果を表－10 に示す。ほとんどの仕の下塗塗料を使用した。

様で表－２に示す付着力評価基準で最も良い評価と7．1．3 塗装方法

なる２MPa 以上の付着力を確保していた。また、２塗装作業は、はけ塗りにて行った。なお、塗装作

MPa を下回った No.18、
19 の仕様についても、
1.5MPa

業に用いる塗料の希釈調整については、各塗料の温と高い値を示しており、鋼板素地からの剥離は認め

度－粘度－希釈率曲線と塗装時の温度に基づき、各られず、いずれも接着剤での剥離であった。

塗料メーカーの適性塗装粘度になるように希釈調整を行った。また、塗付量は各塗装仕様の Wet 数値をWet ゲージにて確認しながら管理した。

8．まとめ
室内促進劣化試験、実環境における暴露試験、模塗装作業前の素地調整については、旧塗膜にさび擬橋梁を用いた施工試験などを通して、寒冷地用塗がほとんどなかったため、素地調整程度４種とした。

料の耐久性、施工性、施工対策等を明らかにするた

7．1．4 評価項目

めの検討を行った。その結果、以下のことが明らか

既設塗装の塗替えに対する耐久性を確認するため、塗装から７ヶ月後に、外観と付着力について評価をとなった。
(1) 室内促進劣化試験および実環境における暴露実施した。

試験の結果、最下層に有機ジンクリッチペイ

7．2 試験結果

ント、上塗にふっ素を使用している仕様につ7．2．1 外観

いては、膨れ幅、付着力、光沢保持率、色差

各橋梁のいずれの塗装仕様においても、割れ、はが通常塗装仕様である Rc-Ⅰと同等以上、または、一般的な塗膜評価基準で最も良い評価

る検討、第 36 回鉄構塗装討論会予稿集、pp.37 -52 、となり、防食性や耐候性などの耐久性につい2013 年 10 月ては良好な結果であった。
(2) 氷点下および気温が比較的高い温度域におい

５) 有機溶剤作業主任者テキスト第４版、中央労働災害防止協会、平成 25 年２月て、模擬橋梁を用いた施工試験を行った。そ６) 林田宏ほか：寒冷地用塗料施工時の結露対策に関すの結果、作業性については、一定時間をすぎる検討、第 35 回鉄構塗装討論会予稿集、pp.55-66、ると、作業性がやや低下した塗料が見られた

2012 年 10 月

が、はけ塗り作業が困難となるような著しい
作業性の低下は見られなかった。また、仕上がり外観については、一部の塗料で若干の「はけ目」や「タレ」が見られたが、所定の膜厚は確保されており、防食性には問題ないと考えられる。また、乾燥硬化性については、すべての塗料において、問題は認められなかった。
(3) 揮発溶剤および結露への施工対策として、送風機による換気の有効性を確認するため、模擬橋梁での施工試験を行った。その結果、試験場内の空体積に対応した送風能力を持つ送風機を用いることで、試験場内の揮発溶剤濃度を管理基準以下に保つことができた。また、－５℃を下回るような極めて低い温度の場合や送風機を用いても場内湿度が 85%以上となるような外気が高湿度の場合には、注意が必要であるが、送風機の使用により、相対的に湿度の低い外気を取り込むことで、結露の発生を抑えることが可能であった。
(4) 既設塗装の塗替えに対する耐久性を確認する
ため、実橋を用いた試験塗装を行った。その結果、塗装から７ヶ月後の外観や付着力は良好な結果となった。
謝辞
実橋を用いた検討の実施に当たっては、北海道開
発局札幌開発建設部札幌道路事務所および千歳道路
事務所の方々に多大なご協力、ご支援をいただきました。この場をお借りして、感謝の意を表します。
参考文献
１) 鋼道路橋防食便覧、公益社団法人日本道路協会、平成 26 年３月
２) 鋼橋塗膜調査マニュアル JSSⅣ03-1996、社団法人日本鋼構造協会、平成 18 年 10 月
３) 気象庁ホームページ
４) 石田博文ほか：寒冷地用塗料の発生溶剤管理に関す